BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 669 



3°). Un ciment moyennement calcaire, dont Ies matieres pre- 

 mijres ne sont pas homogenes par suite d'une mouture trop gros- 

 si^re et qui n'a pas ete porte assez longtemps a une temperature 

 suffisamment haute pour provoquer quand meme la combinaison 

 de toute la chaux, se desagrege egalement a l'eau bouillante. 



Theorie de la formation du ciment. 



Prenons un melange normal des matieres premieres. Au mo- 

 ment ou la chaleur du four commence â agir sur lui, ii y a decarbo- 

 natation du calcaire. Ce phenom^ne se produit a une temperature 

 relativement basse, 850 — 930 , suivant M. Le Chatelier. La chaux 

 libre se formant, reagit sur le silicate d'alumine et sur l'excedent 

 de silice et de fer contenus dans r argile. II y a decomposition de 

 Targile, formation de ferrite et aluminate de chaux, la silice est 

 rendue soluble dans Ies acides. Lorsque la temperature devient de 

 plus en plus haute, ii y a tendance â la formation de combinaisons 

 plus stables. La silice reagit sur Ies aluminates et Ies ferrites pour 

 former des silicates doubles, l'excss de chaux, non combinee a la 

 silice, tend a disparaître, ii se forme le fondant, la substance qui 

 facilitera Ies combinaisons basiques de la silice et de la chaux. II y 

 aura formation du silicate tricalcique, de l'alite, qui etant tres peu 

 fusible, se solidifiera au fur et â mesure de sa formation. 



Par cette precipitation la substance deviendra de moins en moins 

 basique jusqu'au moment ou la formation de l'alite ne pourra 

 plus s'effectuer. Si la silice est encore en quantite suffisante, îl y 

 aura precipitation de la belite, melange isomorphe de silicate tri- 

 calcique et bicalcique, qui deviendra de plus en plus riche en sili- 

 cate bicalcique et tendra â la pulverisation spontanee si la quantite 

 de chaux contenue dans le melange n'a pas ete suffisamment forte 

 pour saturer la silice avânt que cette formation abondante de sili- 

 cate bicalcique puisse se produire. 



II pourrait aussi se precipiter en pârtie un double silicate d'alu- 

 mine et de chaux qui formerait la substance isotrope. Le reste 

 constituera le fondant proprement dit, qui tendra a se solidifier 

 des que la temperature le permettra. 



Si nous avons un melange suffisamment riche en chaux, toute la 

 silice se precipitera sous forme de silicate tricalcique, laissant un 



